G48 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
on incorpore de la poudre de calcaire ou de marbre et on teint la pâte 
avec des couleurs minérales. 
Ces produits sont très compacts, se polissent et se sculptent très 
bien et peuvent se mouler parfaitement. Us sont plus légers que la 
pierre et le marbre naturels. Leur résistance est de ICI kilos par 
centimètre carré (1). 
Pierre ponce artificielle. — Les pierres ponces naturelles de 
Sicile sont aujourd’hui remplacées pour une foule d’usages par la 
pierre ponce artificielle fabriquée en Allemagne, en Autriche et aussi 
depuis quelque temps en France (Société des briques et pierres blan- 
ches). 
Les pierres ponces artificielles ont une forme plus commode et plus 
maniable que les pierres naturelles. Leur grain est plus régulier et 
plus uniforme. On en fait de huit numéros, présentant chacun un 
degré particulier de mordant et de finesse de grain. 
Pour leur fabrication, on prend : 
Sable blanc, de finesse correspondant au degré que 
l’on veut obtenir 100 parties 
Feldspath calciné et pulvérisé ou verre pulvérisé 60 à 100 — 
Terre réfractaire pure 5 à S — 
Le tout çst mélangé sous des meules en fonte tournant dans une auge 
du même métal : on y ajoute de l’eau et on en fait une pâte qu’on 
coule dans des moules en plâtre. Les morceaux, retirés des moules au 
bout de quelques heures, sont séchés à l’air pendant plusieurs jours, 
puis mis dans des- cazettes en terre réfractaire et cuits au four. Les 
fours sont à deux étages ; chaque chambre mesure 3 m de long sur 
l'"80 de large et < 2 ra de haut. Il y a 4 foyers; on y bride de la 
houille et l’opération dure 3 heures. 
La cuisson vitrifie le feldspath, et le sable se trouve ainsi aggloméré. 
La terre réfractaire ajoutée à la pâte n’a d’autre objet que de lui don- 
ner assez de liant pour pouvoir la transporter avant la cuisson : il faut 
éviter d’en employer un excès, qui rendrait difficile la vitrification du 
feldspath et diminuerait le mordant de la pierre. Quant aux matières 
vitrifiables, il faut en mettre assez pour que la cuisson puisse s’opé- 
rer à une température relativement basse, à peu près pareille à celle 
que nécessite la cuisson de la faïence (2). 
(1) Moniteur de la céramique et de la verrerie. 
(2) Journal du céramiste et du chaufournier . 
